626 
K. Busz und F. W. Kiisberg, 
b) Manganfayalit. 
Es wurden zwei Stufen von Fayalit untersucht, welche neben 
FeO einen bedeutenden MnO-Gehalt aufweisen. 
Dem Manganfayalit der ersten Stufe kommt auf Grund der 
Analyse die Formel 3 Fe 2 Si 0 4 • Mn 2 Si 0 4 oder Fe 3 MnSi 2 0 8 zu. 
Die Kristalle zeigen dieselbe Ausbildung wie die des vorher be- 
schriebenen Fayalites, mit fast den gleichen Winkelverhältnissen. 
(110) : (110) = ooP : ooP = 49° 21,9'; (021) : (021) = 2Pö6 : 2Pöo = 98°37,2'. 
Die Anatyse ergab (Mittel aus 2 Analysen) : 
Si0 8 . . . . 
. . . . 27,79 
Al, 0, . . . 
. . . . 0,39 
FeO .... 
. . . . 51.90 
MnO. . . . 
. . . . 17,44 
Ca 0 . • . . 
. . . . 0,88 
S 
99.85. 
Berechnet man den Schwefel als isomorphes Gemenge von 
(Fe, Mn) S, so ergibt sich: 
Molekularverh. 
Si0 2 27,79 46,09 =1 
A1 2 0„ .... 0,39 — 
Fe 0 49,34 68,53 > 
MnO 16,64 23,46 93,56 = 2 
CaO 0,88 1,57 I 
(Fe, Mn) S . . 3,46 — 
98,50. 
FeO : Mn 0 = 68.53 : 23,46 = ca. 3 : 1. 
Spez. Gew. = 4.25 bei 19° C. 
Die mikroskopische Untersuchung eines Dünnschliffes der 
Schlacke zeigt, daß das ausgeschiedene (Fe, Mn) S z. T. in kleinen 
rundlichen Körnchen, z. T. in der Form von äußerst fein verteiltem 
Staub durch das ganze Mineral verteilt ist. 
Die Lichtbrechung wurde für alle drei Haupt-Schwingungen 
bestimmt ; es ergab sich : 
« Na = 1,805 y — « = 0.041 
/? Na = 1,836 y — ^=0.010 
,, Na = 1.846 ß — « = 0.031. 
Die Breclmngsquotienten sind hier wie bei dem vorbeschriebenen 
Fayalit nur auf drei Dezimalen angegeben, da die Ausführung der 
Bestimmungen wegen der hohen Eigenfarbe der Kristalle sowie 
wegen der vielen opaken Einlagerungen mit großen Schwierigkeiten 
verknüpft war. Die Bestimmungen wurden an orientierten Prismen 
nach der Methode der Minimalablenkung ausgeführt. 
Die Kristalle des zweiten beschriebenen Manganfayalites zeigen 
